102 . K 



A R S T E N 



die polirten Flächen unansehnliche , weiche , poröse , nicht metallische 

 Flecken, welche unter dem Namen der Aschenflecke bekannt sind, und 

 welche ein solches Kupier z. B. zu Slichplatten für die Kupferstecher un- 

 brauchbar machen. Zu solchen Arbeiten ist überhaupt alles Kupfer, welches 

 viel Oxvdul enthält, oder hoch in die Gaare gelrieben ist, nicht geeignet. 



Es scheint nach diesen Auseinandersetzungen keine sehr schwierige 

 Aufgabe mehr zu sein, das Kupfer in denjenigen Zustand zu versetzen, in 

 welchem es zu allen Anwendungen brauchbar ist. Die Reinigimg des Kupfers 

 von den demselben beigemischten Metallen auf dem Ileerde eines Flammen- 

 ofens läfst sich leicht bewerkstelligen, imd weil das Metall bei diesem Oxy- 

 dations-Prozefs noth wendig mit Kupferoxydnl verunreinigt werden mufs, so 

 würde es nur darauf ankommen, dieses an sich reine, aber übergaare Kupfer, 

 durch einen einfachen Reductionsprozefs von dem Kupferoxydul, welches es 

 beim Raffiniren aufgenommen hat, wieder zu befreien, ölan würde dabei 

 nur die \orsicht anzuwenden haben, das Oxydul nicht ganz vollständig, son- 

 dern bis auf ein Minimum zu zersetzen um dadurch zu verhindern, dafs 

 eine Verbindung des Kupfers mit Kohle eintreten kann. Bei den Ojjeratio- 

 nen im Grofsen ist es indefs sehr schwierig, wenn nicht vielleicht unmöglich, 

 die Kohle nur bis zu einem gewissen Grade auf das Kupfer wirken, vorzüg- 

 lich aber einen durchaus gleichartigen Zustand der Masse eintreten zu lassen. 

 Der Prozefs des Gaarmachens in den Gaarherden wird daher auch immer so 

 geleitet, dafs sich die Wirkung der Kohle auf das Kupfer weiter erstreckt, 

 als auf die vollständige Rcduction des Oxyduls, und dafs man den XJberschufs 

 von Kohle durch die Einwirkung der atmosphärischen Luft wieder entfernt. 

 Die Schwierigkeit bei der Kunst des Kupfergaarmachens besteht also in der 

 Hauptsache darin, solche Vorkehrungen zu treffen, dafs die Kohle vollstän^ 

 dig verbrennen kann und zugleich die Menge der zuströmenden atmosphä- 

 rischen Luft richtig zu bestimmen, welche eine jede Kupferart, in so fern 

 sie nicht ganz rein ist, erfordert, um den höchsten Grad der Festigkeit, des- 

 sen das Metall überhaupt fähig ist, zu erhalten. Bei ganz reinem Kupfer 

 wird hingegen jeder Uberschufs an Sauerstoff, der zur Bildung von Kupfer- 

 oxydul Anlafs giebt, nachlheilig auf die Festigkeit des Metalles wirken und 

 schon aus diesem Grunde erscheint das Hammergaarmachen des von allen 

 Beimischungen ganz freien Kupfers, als einer der schwierigsten metallurgischen 

 Prozesse. Zu dieser Schwierigkeit gesellt sich noch eine andere, welche 



